I CALCARI DA CEMENTO DEI DINTORNI DI MODIGLIANA 
5 
Insolubile in H CI 
Ossidi di Fe e Al. 
Solfati 
Ossido di Ca 
C0 2 (calcolato) 
Perdite etc. 
30,9527,5231,17 
5,70 4,53 
5,64 
34,7237,6934,56 
27,2829,6127,15 
1,35 0,65 
1,48 
IV 
VI VII Vili IX 
XI XII XIII 
I 
19,9619,8020,2620,55 22,81 22,67 20,4720,65 
9,72 9,71 
0,06 0,03 
5,8010,70 6,25 
— tracce 
6,13' 6,45 5,49 
0,02 - 
20,6922,83 
5,19 5,88 
38,6838,7240,3237,80 38,92 39,2040,1040,5540,8239,50 
30,3830,4031,6829,70 30,58 
1,20 1,34 1,94 
1,25 1,44 
30,8031,5031,8532,06 
1,20 1,46 1,46' 1,24 
30,90 
0,89 
Pure da questo specchio si vede che i calcari buoni da ce- 
mento devono contenere almeno 68 per cento di carbonato cal- 
care, e che il residuo insolubile in pari tempo non deve oltre- 
passare il 23 per cento. Il campione YI, di un calcare che ha 
dato ottimi risultati, dà 72 per cento di carbonato calcare e 
20 per cento di residuo insolubile. Queste analisi non sono molto 
diverse da quelle del calcare da cemento dell’Incisa, riportate 
dal Ristori (’); solo che questo dell’ Incisa è più calcareo e un 
po’ meno silicifero. 
Le stesse osservazioni possono farsi anche rispetto al cemento 
cotto. Un’analisi del cemento a lenta presa di Modigliana ha 
dato i seguenti risultati: 
Calce 60,94 
Silice 24,15 
Ossido di ferro e allumina . 12,92 
Diversi e perdite .... 1,99 
Nel seguente specchietto si danno le composizioni diverse 
dei cementi di Modigliana, di Casale e dell’Incisa: 
Modigliana 
Casale 
Incisa 
Calce 
60,94 
65,60 
69,50 
Silice 
24,15 
22,15 
19,90 
Ossido di ferro e allumina 
12,92 
9,56 
9,40 
Diversi e perdite 
1,99 
2,33 
1,20 
(') Op. cit., pag. 31. 
